## Pengaruh pH terhadap Penurunan Zat Warna
Remazol Yellow FG oleh Adsorben Selulosa Bakterial Nata De Coco
Lailatul Maghfiroh, Ita Ulfin, dan Hendro Juwono Jurusan Kimia, Fakultas MIPA, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : itau@chem.its.ac.id
Abstrak —Adsorpsi Remazol  Yellow  FG oleh  adsorben selulosa  bakterial nata  de  coco telah  dilakukan.  Adsorben selulosa  bakterial nata  de  coco dibuat  dari nata  de  coco kering yang telah dihaluskan dan lolos ayakan 30 - 40 mesh. Adsorpsi  dilakukan  dengan  metode  ruah/ batch dengan mengamati  parameter  pH  adsorbat.  Proses  adsorpsi dilakukan  pada  kondisi  konsentrasi  adsorbat  100  mg/L, waktu  kontak  45  menit  dan  jumlah  adsorben  0,1000  gram dengan  kecepatan  pengadukan  400  rpm.  Dari  hasil percobaan  diperoleh  kondisi  optimum  adsorpsi  pada  pH  2 dengan prosentase penurunan konsentrasi adsorbat sebesar 94,620% dan kapasitas adsorpsi sebesar 11, 264 mg/g.
Kata Kunci — Adsorpsi, Kapsitas Adsorpsi, Nata de coco , Remazol Yellow FG , Selulosa Bakterial.

## I. PENDAHULUAN
ndustri  tekstil  di  Indonesia  beberapa  tahun  ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Berdasarkan  hasil  survei  yang  dilakukan  oleh  Badan Pusat  Statistika  Indonesia  pada  tahun  2012,  2013,  dan 2014  tercatat  jumlah  industri  tekstil  baik  skala  kecil maupun  menengah  di  Indonesia  berturut-turut  adalah sebanyak 207.157 industri, 293.039 industri, dan 303.397 industri.  Perkembangan  industri  tersebut  salah  satunya dipengaruhi  oleh  semakin  berkemabangnya  ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia.
Peningkatan  berbagai  macam  industri  tekstil  selain memberikan  dampak  positif  karena  dapat  meningkatkan perekonomian masyarakat ternyata juga dapat memberikan  dampak  yang  negatif.  Salah  satu  contoh dampak  negatif  dari  industri  tekstil  adalah  terciptanya polutan  berupa  limbah  cair  yang  merupakan  hasil samping dari aktivitas industri tekstil.
Peningkatan  jumlah  industri  tekstil  sering  kali  tidak diiringi  dengan  adanya  upaya  untuk  mengolah  limbah yang dihasilkan sebelum dibuang ke lingkungan, padahal limbah cair yang dihasilkan sebagian besar mengandung zat  warna yang  dapat  memberikan  masalah  bagi lingkungan karena sifatnya yang tidak mudah terdegradasi  dan  memiliki  resistensi  terhadap  pengaruh lingkungan seperti efek pH, suhu dan mikroba [1].
Salah  satu  jenis  zat  warna  sintetis  yang  banyak digunakan  dalam  industri  batik  adalah  Remazol,  karena sifatnya  yang  mudah  larut  dalam  air  dan  tidak terdegradasi  pada  kondisi  aerob  biasa  [2].  Zat  warna  ini merupakan senyawa golongan azo. Dari hasil pewarnaan pada industri tekstil akan menyisakan sekitar 15-20% zat warna yang berada pada air buangan yang akhirnya akan masuk ke lingkungan sekitarnya [3]. Zat warna Remazol
memiliki  ketahanan  terhadap  pengaruh  lingkungan seperti  pH,  suhu  dan  mikroba.  Oleh  karena  itu  limbah yang dihasilkan sangat berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak dilakukan pengolahan terlebih dahulu.
Remazol Yellow FG merupakan salah satu contoh dari zat  warna  jenis  Remazol  yang  menjadi  pilihan  karena dipandang  cukup  mewakili  zat  warna  industri  tekstil. Selain  itu,  gugus  kromofor  dari Remazol  Yellow  FG sangat mudah memberikan warna-warna  yang cerah dan tahan uji. Keberadaan Remazol Yellow FG di lingkungan dapat  mengalami  fotodegradasi  secara  alami  dengan bantuan  sinar  UV  yang  berasal  dari  cahaya  matahari, akan  tetapi  proses  fotodegradasi  tersebut  berjalan  relatif lambat  disebabkan  karena  intensitas  sinar  UV  yang sampai  ke  permukaan  bumi  relatif  rendah.  Sehingga menyebabkan lebih cepatnya akumulasi Remazol  Yellow FG di dasar perairan atau tanah [4].
Pengolahan  air  limbah  dengan  metode  kimia  ataupun fisika  dengan  penambahan  bahan-bahan  kimia  telah banyak  dilakukan  seperti  koagulasi,  presipitasi,  reaksi oksidasi  dengan  menggunakan  ozon,  dan  ultrafiltrasi. Akan  tetapi  kekurangan  dari  metode  -  metode  tersebut adalah  membutuhkan  biaya  yang  cukup  tinggi, menghasilkan limbah baru, dan aplikasinya yang terbatas [5].  Sebagai  alternatif,  dilakukan  banyak  penelitian tentang  pengolahan  limbah  cair  dengan  menggunakan bahan  alam  untuk  menurunkan  biaya,  mengurangi terbentuknya  lumpur  yang  dapat  menimbulkan  limbah baru, dan membuat suatu bahan yang ramah lingkungan.
Adsorpsi  merupakan  salah  satu  metode  pengolahan limbah  cair  yang  cukup  efektif  untuk  digunakan  [6]. Berbagai variasi adsorben telah banyak dilakukan seperti penggunaan  karbon  aktif  untuk  adsorpsi  limbah  yang mengandung  zat  warna C.I.  Reactive  Blue  19 [7],  [8], magnetik  nanopartikel  untuk  adsorpsi  limbah  yang mengandung  zat  warna Remazol  Red  198 (RR198)  [9] dan  biosorben  [10],  [11]  untuk  menguji  keefektifan  dari metode tersebut.
Jenis  adsorben  yang  banyak  diteliti  sebagai  adsorben alternatif  agar  mampu  bersaing  dengan  adsorben komersial  seperti  karbon  aktif  adalah  biosorben. Biosorben merupakan adsorben yang berasal dari bahan- bahan  alam  [12].  Salah  satu  contoh  bahan  alam  yang dapat  digunakan  sebagai  adsorben  adalah  selulosa bakterial nata  de  coco .  Beberapa  penelitian  sebelumnya telah  menggunakan  selulosa  bakterial nata  de  coco sebagai adsorben untuk proses adsorpsi logam Cr 3+ [13], kation  Ca  dan  Mg  [14],  dan  ion  logam  berat  Cd 2+ dan Pb 2+ [15].
I
Contoh  penelitian  tentang  adsorpsi  zat  warna  yang telah  dilakukan  adalah  dengan  menggunakan  adsorben kulit  biji  palem/ Palm  Kernel  Shell  Activated Carbon (PKS-AC). Kulit biji palem yang akan digunakan sebagai adsoben  dikarbonasi  dan  dijadikan  bentuk  granula dengan  ukuran  8-15  mm.  Selanjutnya  adsorben  yang terbentuk  digunakan  untuk  proses  adsorpsi  zat  warna Remazol  Black  5 dengan  metode  ruah/ batch .  Hasil adsorpsi  maksimum  diperoleh  pada  kondisi  pH  adsorbat 2  dengan  kapasitas  adsorpsi  yang  dihasilkan  sebesar 27,44  mg/g  [16].  Meskipun  biji  palem  ini  memiliki kemampuan untuk mengadsorpi, akan tetapi adsorben ini kurang dapat diterapkan di  Indonesia karena  keberadaan pohon palem yang tidak mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  diketahui  bahwa penelitian tentang penggunaan selulosa bakterial nata de coco sebagai  adsorben  zat  warna  belum  banyak dilakukan.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mempelajari lebih lanjut terkait penggunaan selulosa bakterial nata de coco sebagai  adsorben  dalam  adsorpsi  zat  warna ( Remazol Yellow FG ).

## II. METODE PENELITIAN
Pembuatan adsorben selulosa bakterial nata de coco
Nata  de  coco diperoleh  dari  fermentasi  campuran  air kelapa, gula pasir, dan urea yang ditanami starter nata de coco ( Acetobacter  xylinum )  [14].  Fermentasi  dilakukan selama  7  hari.  Nata  yang  telah  diperoleh  selanjutnya dipotong  kecil-kecil  dan  dicuci  dengan  air  sampai  pH netral.  Potongan nata  de  coco selanjutnya  ditekan menggunakan mesin press hidraulik dengan gaya 250 kgf selama 2 menit.  Setelah itu dikeringkan pada suhu 80°C selama  15  menit. Nata  de  coco kering  kemudian diblender dan dilakukan pengayakan dengan ukuran 30 - 40 mesh.
Karakterisasi  Adsorben  Selulosa  Bakterial  Nata  de coco
Krakterisasi  adsorben  selulosa  bakterial nata  de  coco dilakukan dengan metode gravimetri untuk analisa kadar air  dan  metode  spektrofotometri  Inframerah  (FTIR) untuk analisa gugus fungsi.

## Proses Adsorpsi
Adsorpsi Remazol  Yellow  FG oleh  adsorben  selulosa bakterial nata  de  coco dilakukan  pada  larutan Remazol Yellow FG yang terbuat dari serbuk Remazol Yellow FG yang  telah  dilarutkan  dengan  menggunakan  aqua  DM. Proses  adsorpsi  dilakukan  dengan  metode  ruah/ batch dengan  kecepatan  pengadukan  400  rpm. Setelah  proses adsorpsi,  campuran  didekantasi  dan  filtrat  disentrifugasi dengan  kecepatan  6000  rpm  selama  10  menit. Selanjutnya filtrat diukur absorbansinya dengan spektrofotometer  UV-Vis  pada  panjang  gelombang maksimum  418  nm  untuk  mengetahui  kadar Remazol Yellow FG yang tidak teradsorpsi.
Adsorpsi dilakukan dengan mengamati parameter pH adsorbat. Pengaturan pH adsorbat dilakukan dengan cara menambahkan  larutan  HCl/NaOH  ke  dalam  larutan Remazol  Yellow  FG  100  mg/L  hingga  pH  larutan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kondisi adsorpsi pada  variasi  pH  adsorbat  adalah  menggunakan  jumlah
adsorben  sebesar  0,1000  gram  dan  waktu  kontak  45 menit.

## III. HASIL DAN DISKUSI
Karakterisasi  Adsorben  Selulosa  Bakterial  Nata  de coco
Karakterisasi adsorben selulosa bakterial nata de coco meliputi  analisa  kadar  air  dan  gugus  fungsi.  Analisa kadar  air  dilakukan  dengan  metode  gravimetri.  Hasil analisa menunjukkan kadar air selulosa bakterial nata de coco adalah sebesar 0,664%. Gugus fungsi yang terdapat pada  adsorben  selulosa  bakterial nata  de  coco sebelum dan setelah adsorpsi diidentifikasi menggunakan spektrofotometer inframerah transformasi fourier (FTIR). Spektra  IR  yang  dihasilkan  sebagaimana  terdapat  pada Gambar 1.
Gambar 1. Spektra FTIR adsorben selulosa bakterial nata de coco sebelum dan setelah adsorpsi
Seperti  ditunjukkan  pada  Gambar  1,  spektrum sejumlah  puncak  serapan  menunjukkan  sifat  selulosa pada nata  de  coco dimana  pada  bilangan  gelombang 3462,34  cm -1 dan  3464,27  cm -1 merupakan  gugus  –OH, sedangkan pada bilangan gelombang 1060,88 merupakan gugus  C-O  yang  merupakan  ciri  khas  selulosa  [18]. Adsorben  selulosa  bakterial nata  de  coco sebelum  dan sesudah  adsorpsi  menunjukkan  terjadinya  pergeseran bilangan  gelombang.  Pergeseran  bilangan  gelombang terjadi  karena  adanya  interaksi  antara  gugus-gugus adsorben dengan komponen adsorbat [19].

## Pengaruh pH terhadap Konsentrasi Adsorbat
Hasil  adsorpsi Remazol  Yellow  FG oleh  adsorben selulosa  bakterial nata  de  coco dengan  parameter  pH adsorbat sebagaimana pada Gambar 2 dan 3.
Dari  Gambar  2  terlihat  bahwa  pada  kondisi  asam selulosa  bakterial nata  de  coco dapat  mengadsorpsi Remazol Yellow FG dengan baik dan optimum pada pH 2 dengan  prosentase  adsorpsi  94,620%.  Artinya,  adsorben selulosa  bakterial nata  de  coco mampu  mengadsorp larutan Remazol  Yellow  FG hingga  konsentrasinya berkurang  sebesar  94,620%  dari  konsentrasi  awalnya sebelum  adsorpsi.  Gambar  3  mendukung  hasil  analisa dari  Gambar  2,  dimana  dari  Gambar  3  terlihat  bahwa kapasitas  adsorpsi  juga  optimum  terjadi  pada  pH  2 dengan kapasitas adsorpsi sebesar 11,264 mg/g.
Pada  kondisi  asam,  mekanisme  adsorpsi Remazol Yellow FG oleh adsorben selulosa bakterial nata de coco yang  terjadi  adalah  sebagaimana  pada  Gambar  4.  Mula- mula  zat  warna  dalam  kondsi  asam  akan  mengalami
deprotonasi  dan  kemudian  ketika  selulosa  ditambahkan kedalam  larutan  zat  warna,  permukaan  selulosa  akan mengalami protonasi terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan terjadinya interaksi elektrostatik yang menyebabkan  terjadinya  perpindahan  zat  warna  dalam larutan menuju ke permukaan adsorben terprotonasi [20], [21], dan [22].
Gambar 2. Grafik Pengaruh pH terhadap Prosentase Adsorpsi

## Gambar 3. Grafik Pengaruh pH terhadap Kapasitas Adsorpsi
Pengaturan  pH  larutan  berpengaruh  terhadap  muatan permukaan  adsorben,  derajat  ionisasi,  stabilitas  dan intensitas  warna  dari  senyawa  dalam  larutan  [23].    Pada kondisi  pH  rendah  (pH  <  7)  terjadi  netralisasi  dari muatan  negatif  pada  permukaan  adosorben  yang meningkatkan  protonasi  dan  menghasilkan  peningkatan aktifitas adosorpsi. Kondisi ini memungkinkan terjadinya difusi  sehingga  situs  aktif  pada  permukaan  adsorben bertambah  [24].  Dengan  demikian,  semakin  rendah  pH adsorbat  maka  proses  adsorpsi  semakin  optimal  karena terjadinya  interaksi  elektrostatik  antara  muatan  negatif dari gugus fungsi pada zat warna dan muatan positif pada permukaan  adsorben  [25],  [26],  dan  [27].  Selain  dapat menetralisasi dan meningkatkan aktifitas adsorpsi, ion H + yang  ada  dalam  larutan  juga  dapat  berfungsi  sebagai ligan  yang  menjembatani  ikatan  antara  gugus-gugus adsorben dengan molekul zat warna [25].
Gambar 4. Mekanisme adsorpsi Remazol Yellow FG oleh adsorben selulosa bakterial nata de coco . (a). Deprotonasi Remazol Yellow FG ; (b). Protonasi permukaan adsorben seluosa bakterial nata de coco ; (c). Interaksi Remazol Yellow FG dengan adsorben selulosa bakterial nata de coco .
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat disimpulkan bahwa penurunan zat warna Remazol Yellow FG oleh adsorben selulosa bakterial nata de coco sangat dipengaruhi  oleh  kondisi  pH  adsorbat.  Adsorpsi maksimum terjadi pada pH 2 dengan prosentase adsorpsi 94,620% dan kapasitas adsorpsi 11,264 mg/g.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  L.M  mengucapkan  terima  kasih  kepada  dosen pembimbing  (Dra.  Ita  Ulfin,  M.Si  dan  Dr.  Hendro Juwono,  M.Si)  yang  telah  memberikan  bimbingan  dan pengarahan selama menyelesaikan tulisan ini. Laboratorium  Instrumentasi  dan  Sains  Analitik  yang telah  membantu  proses  analisis  dalam  penelitian  ini. Ketua Jurusan Kimia FMIPA ITS, dosen wali, dan semua dosen  pengajar  di  jurusan  kimia  FMIPA  ITS  yang  telah memberikan  ilmu,  saran,  dan  pengarahan  selama  proses perkuliahan. Kementrian Agama yang telah memberikan dukungan  finansial  melalui  Program  Beasiswa  Santri Berprestasi  (PBSB)  tahun  2012-2016.  Kedua  orang  tua dan  keluarga  yang  memberikan  bantuan  baik  secara materi  maupun  spiritual,  serta  teman-teman  yang  setia memberikan dukungan dan doa.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Albanis,  T.,  Hela,  T.,  Sakellarides,  Danis,  T.,  2000.  Removal  of Dye  from  Aqueous  Solution  by  Adsorption  on  Mixtures  of  Fly Ash and Soil in Batch and Column Techniques. Global Nest. The Int. J 2, 237–244.
[2] Pavlostathis,  G.,  2001.  Biological  Decolorization  and  Reuse  of Spent Reactive Dyebaths. Annual Report FY 1.
[3] Chatterjee, D., Patnama, V., Sikdar, A., Joshi, P., Misra, R., Rao, N.,  2008.  Kinetics  of  The  Decoloration  of  Reactive  Dyes  Over
Visible  Light  Irradiated  TiO2  Semiconductor  Photocatalyst. Journal of Hazardous Materials 156, 435–441.
[4] Lacheb,  H.,  Puzenat,  E.,  Marie,  J.,  2002.  Photocatalytic Degradation of Dye (Alizarin S, Crocein Orange G, Methyl Red,
Congo  Red,  Methylen  Blue)  in  Water  by  UV-Irradiated  Titania. Applied Catalysis B : Environmental 39, 75–90.
[5] Chen,  K.,  Huang,  J.,  Wu,  J.,  Houng,  1999.  Microbial Decolorization  of  Azo  Dyes  by  Proteus  Micrbilis.  J.  Ind. Microbial. Biotech 23.
[6] Yagub,  M.,  Sen,  T.,  Afroze,  S.,  Ang,  H.,  2014.  Dye  and  Its
Removal  from  Aqueous  Solution  by  Adsorption:  a  review.  Adv. Colloid Interface Sci.
[7] Mezohegyi,  G.,  Van,  D.,  Front,  J.,  Fortuny,  A.,  Fabregat,  2012. Towards  Advanced  Aqueous  Dye  Removal  Processes:  a  Short Review  on  the  Versatile  Role  of  Activated  Crabon.  Journal Environ. Manage 102, 148–164.
[8] Ahmad,  F.,  Daud,  W.,  Ahmad,  M.,  Radzi,  R.,  2012.  Cocoa (Theobroma  cacao)  Shell-based  Activated  Carbon  by  CO2 Activation in Removing of Cationic Dye from Aqueous Solution : Kinetics  and  Equilibrium  Studies.  Chemical  Engineering  90, 1480–1490.
[9] Demarchi,  C.,  Debrassi,  A.,  Buzzi,  F.,  Nedelko,  N.,  Waniewska, A., Dluzewski, P., Magro, J., Scapinello, J., Rodrigues, C., 2015.
Adsorption  of  the  Dye  Remazol  Red  198  (RR198)  by  O- carboxymethylchitosan-N-laurtl/γ-Fe2O3.
[10] Magnetic Nanoparticles. Arabian Journal of Chemistry Article in Press.
[11] Hassani,  A.,  Alidokht,  A.,  Khataee,  K.,  2014.  Optimization  of Comparative  Removal  of  Two  Structurally  Different  Basic  Dyes Using  Coal  as  a  Low-cost  and  Available  Adsorbent.  J.  Taiwan Unst. Chemical Engineering 45, 1597–1607.
[12] Magriotis,  Z.,  Carvalho,  M.,  Sales,  P.,  Alves,  F.,  Resende,  R., Saczk,  A.,  2014.  Castor  Bean  (Ricinus  communis  L.)  Presscake from  Biodiesel  Production:  an  Efficient  Low  Cost  Adsorbent  for
Removal of Textile Dyes. Journal Environ. Chemical Engineering 2, 1731–1740.
[13] Iqbal, M., Saeed, A., 2007. Biosorption of Reactive Dye by Loofa Sponge-Immobilized Fungal Biomass of Phanerochaete Chrysosporium. Process Biochem 42, 1160–1164.
[14] Afrizal, 2007. Selulosa Bakterial Nata de Coco sebagai Adsorben pada Proses Adsorpsi Logam Cr(III). Jurnal Gradien 4, 308.
[15] Sulistiyana,  Ulfin,  I.,  2011.  Studi  Pendahuluan  Adsorpsi  Kation Ca  dan  Mg  (Penyebab  Kesadahan)  Menggunakan  Selulosa Bakterial Nata De Coco dengan Metode Batch. Prosiding Seminar Nasional  Waste  Management  2012.  ISBN  978-602-355535-4-5. Hal 432-438.
[16] Lailiyah, N., Wonorahardjo, S., Joharmawan, R., 2013. Pengaruh Modifikasi  Permukaan  Selulosa  Nata  de  coco  dengan  Anhidrida Asetat dalam Mengikat Ion Logam Berat Cd2+ dalam Campuran Cd2+ dan Pb2+ (Skripsi). Universitas Negeri Malang, Malang.
[17] Zawani,  Z.,  Luqman,  Chuah,  A.,  Thomas,  S.,  Choong,  2009. Equilibrium, Kinetic, and Thermodynamic Studies : Adsorption of Remazol  Black  5  on  the  Palm  Kernel  Shell  Activated  Carbon (PKS-AC). European Journal of Scientific Research 67–76.
[18] Warisno,  2004.  Mudah  dan  Praktis  Membuat  Nata  de  Coco. Agromedia Pustaka, Jakarta.
[19] Afrizal, 2007. Selulosa Bakterial Nata De Coco sebagai Adsorben pada Proses Adsorpsi Logam Cr(III). Jurnal Gradien 4, 308.
[20] Liang, S., Guo, X., Feng, N., Tian, Q., 2010. Isotherms, Kineticks and  Thermodynamic  Studies  of  Adsorption  of  Cu2+  from Aqueous  Solution  by  Mg2+/K+  Type  Orange  Peel  Adsorbent. Journal of Hazardous Materials 174, 756–762.
[21] Andrzejewska,  A.,  Krysztafkiewicz,  K.,  Jesionowski,  T.,  2007. Treatment of Textile Dye Wastewater Using Modified Silica. Dye Pigments 116–124.
[22] Silva,  M.,  Oliveira,  M.,  Filho,  E.,  2012.  Adsorption  of  an Industrial  Anionic  Dye  by  Modified-KSF-Montmorillonite : Evluation of the Kinetic, Thermodynamic, and Equilibrium Data. Chemical Engineering 203, 259–268.
[23] Lucinaldo,  S.,  Luciano,  C.,  Fransisco,  J.,  Mateus,  S.,  Josy,  A., Roosevelt,  D.,  Edson,  C.,  2015.  Sorption  of  the  Anionic  Rective Red RB Dye in Cellulose: Assesment of Kinetic, Thermodynamic, and Equilibrium. Open Chem 13, 801–812.
[24] Ada,  K.,  Gokgoz,  M.,  Onal,  Y.,  Sarikaya,  2009.  Preparation  and Charaterization  of  a  ZnO  Powder  with  the  Hexagonal  Plate Particle. Poeder Technology 181, 285–291.
[25] Jain, A., Gupta, V., Bhatnagar, A., Suhas, A., 2003. Utilization of Industrial Waste Products as Adsorbents for the Removal of Dyes. Journal of Hazardous Materials 101, 31–42.
[26] Aksu,  Z.,  Tezer,  S.,  2004.  Biosorption  of  Reactive  Dyes  on  the Green Alga Chlorella vulgaris. Process Biochem 40, 1347–1361.
[27] Aksu,  Z.,  Isiloglu,  I.,  2007.  Use  of  dried  sugar  beat  pulp  for binary  biosoprtion  of  Remazol  Turquoise  Blue-G  Reactive  Dye and  Copper  (II)  Ions :  Equilibrium  Modelling.  Chemical Engineering 127, 177–188.
[28] Ergene, A., Guler, P., Tan, S., Mirici, S., Hamzaoglu, E., Duran, A.,  2006.  Antibacterial  and  Antifungal  Activity  of  Heracleum sphondylium subsp. Artvinense. African Journal of Biotechnology 5, 1087–1089.